A. POURCEL — L'ÉTAT ACTUEL DE L'INDUSTRIE UE LA FONTE EN FRANCE 



46'9 



la formation et au temps plus ou moins long du 

 passage de l'état liquide à l'état solide, mais dé- 

 pendent encore de la nature des différents corps 

 étrangers introduits par les minerais ainsi que de 

 la dose à laquelle ils y entrent. 



III. — Influence des corps étrangers sur les 



DIFFÉRENTS ÉTATS DU CARBONE DANS LA FONTE. 



Le silicium, le phosphore, le soufre et le man- 

 ganèse sont les principaux éléments étrangers 

 qui, en plus ou moins grande proportion, entrent 

 dans la composition chimique de tout fer carburé 



^ 



* 



m 



V . 



W 



m- 



%*<tf&i 



m 





Ki^. 5. — Microphotographie d'une foule grise Bessemer, 



polissage plan, éclairage perpendiculaire : grossissement 

 100 diamètres. — Les lames noires contournées et les ta- 

 ches sont du graphite. La pâte est entièrement formée île 

 perlite que le mode de polissage et le grossissement insuf- 

 sants ne permettent pas de montrer. 



fabriqué au haut fourneau, quelle que soit la pureté 

 du minerai et du combustible qui ont servi à 

 l'obtenir. 



§ 1- 



Silicium. 



Le silicium, que ses propriétés chimiques rap- 

 prochent du carbone, est loin de modifier au 

 même degré que lut les propriétés physiques et 

 mécaniques du fer. 



Une fonte industrielle renferme toujours du si- 

 licium ; et, quand sa cassure est nettement grise, 

 elle n'en contient jamais moins de 1,00 % ', et sou- 

 vent 3 à 4 %>• 



Le silicium manifeste sa présence par la faculté 

 qu'il a d'exalter la formation du graphite aux 

 dépens du carbone combiné et, surtout, du carbone 



' Ex. d'une tonte grise avec un minimum de silicium 



Silicium 0,S2 



Graphite 2,78 



Carbone combiné 1,05 



Manganèse 1,17 



Phosphore 0,09 



Soutre 0,04 



(Ledeuor) 



de trempe, qu'il annule souvent jusqu'aux der- 

 nières traces. 



C'est que le silicium, qui parait se dissoudre 

 dans le fer en proportion presque indéfinie 1 , ne 

 s'en sépare point, par le refroidissement lent ou 

 brusque, sous une forme analogue à celle du gra- 

 phite. Il se comporte vis-à-vis du fer comme un 

 élément plus puissant, et cela explique que sa 

 présence puisse, pour une température donnée, abaisser 

 la capacité de saturation du fer pour le carbone, 

 et contraindre celui-ci à se séparer sous forme de 

 graphite au moment de la solidification 2 . 



Fig. 6. — Microphotographie de Spiegel [à Mn — G. 80; 

 C = 4,86). Attaqué par la teinture d'iode; grossissement 

 230 diamètres, hclairage perpendiculaire. — Les parties 

 claires sont de la cémentite et les parties sombres de la 

 sorbite. La structure est la même que celle des fontes 

 blanches au maximum de carburation; le manganèse rem- 

 place simplement ici une partie du fer. 



Voici l'analyse d'une fonte grise d'Ecosse, 

 moyennement riche en silicium (Ledebur) : 



Carbone de tremp° 0,01 



Carbone de carbure 0,44 



(■raphite ou carbone graphitique .... -t,33 



Silicium 2,77 



Manganèse 1 ,30 



Phosphore 0,80 



Quand la proportion du silicium s'élève à 4 °/ 

 ou même 3 1/2, la solidification rapide que déter- 

 mine la coulée en coquille ne blanchit pas la fonte 

 et ne retient, par conséquent, pas de carbone de 

 trempe. 



Ainsi, la fonte ayant la composition suivante : 



Silicium 3 . : » i 



Carbone total 3,42 



Manganèse 0,12 



Phosphore 0,28 



1 M. Osmond a signalé en 1S91 Comptes rendus) un résidu 

 d'attaque à 20 % de silicium : ce qui correspond au sili- 

 ciure Fe'-Si, obtenu récemment par M. H. Moissan. 



- Lo silicium se combine au fer avec dégagement de cha- 

 leur, mais, seulement, à partir d'une certaine teneur 

 environ i °/ . (Osmond, Corn/des rendus. Octobre 1891.) 



